( ioi4 ) 



» Les fabricants de produits chimiques auront, sans doute, de fréquentes 

 occasions d'utiliser le platine sous ces nouvelles formes, et il serait bien à 

 souhaiter, par exemple, qu'on pût remplacer les cornues en platine par des 

 cornues en fer platiné dans la concentration de l'acide sulfurique. Beau- 

 coup de fabriques où s'est conservé l'usage des cornues de verre l'abandon- 

 neraient sans doute , et exposeraient par là bien moins la vie ou la santé 

 de leurs ouvriers , si les appareils de platine prenaient une forme moins 

 dispendieuse. 



» Les pharmaciens trouveront dans ces nouvelles manières d'employer 

 !e platine, l'occasion et le moyen de mettre à bon marché leurs instru- 

 ments à l'abri d'une foule d'altérations fâcheuses ou nuisibles. 



» Pour donner une juste idée des difficultés qui pourraient résulter dans 

 ces sortes d'applications de la nature des dissolutions mises en usage, nous 

 rapporterons ici les résultats de quelques expériences. 



» On s'est servi de six éléments de la même pile employée pour la do- 

 rure; ils étaient chargés de la même manière et l'on opérait dans les mêmes 

 circonstances de température. 



» La liqueur renfermait i gramme de cyanure de platine dissous dans 

 ioo grammes d'eau, à la faveur de 10 grammes de cyano-ferrure jaune de 

 potassium. 



» Enfin , on opérait à 8o° ou 85°, température à laquelle l'or déposé s'é- 

 levait à o gr ,o3o par minute au moins. Avec le platine, le dépôt obtenu en 

 une minute aurait été si faible, qu'on n'aurait pu l'apprécier. I! a fallu pro- 

 longer les épreuves , au moins pendant quatre minutes. 



Plaque de laiton de 5 centimètres de coté. — Liqueur à 85° cent. 



Platine déposé. 



Première immersion de quatre minutes. . .. o,6oi 



Deuxième immersion o,oot 



Troisième immersion o,ooi 



» Ainsi, en douze minutes, une plaque qui aurait reçu o^ r ,3j8 d'or n'a 

 pris, dans les mêmes circonstances, que o gr ,oo3 de platine. 



>• Ces détails feront apprécier tout l'intérêt de l'observation de M. de 

 Ruolz , qui a reconnu , comme nous l'avons dit plus haut, que si l'on fait 

 usage d'une dissolution de chlorure de platine dans la potasse, le dépôt du 

 platine marche avec la même rapidité que celui de l'or, ou de l'argent du 

 moins. 



